-8- 



Mineralogie. 



Kriställchen aufbauen ; trotzdem waren aber an manchen solchen Kristallen 

 einzelne Flächen undeutlich zu erkennen. Diese Erscheinung zeigte sich 

 nur an spießigen Kristallen. An einigen flächenarmen Kristallen sieht 

 man, daß das Innere gebildet ist aus einem Bündel feinster bis haar- 

 förmiger Nädelchen, die parallel der c-Achse gelagert sind und die um- 

 schlossen werden von einem einheitlichen, die Grenzflächen in ungestörter Lage 

 zeigenden kompaktem Mantel. Die Prismenflächen sind eben, die Terminal- 

 flächen gekörnelt, was auf der Fläche p auf einen kontinuierlichen 

 Übergang zwischen den losen Nädelchen im Innern und dem kompakten 

 Außenmantel hinweist, welcher Übergang auch auf den Spaltungsflächen 

 zu beobachten ist. An der Spitze der Kristalle ragen aus der Mitte die 

 Nadeln des inneren Bündels hervor. Die Entstehung dieser Kriställchen 

 hängt mit der Neigung des Antimonglanzes zur Bildung paralleler Aggregate 

 feinster Nädelchen sowie zur Bildung in der Längsrichtung der Prismen 

 geriefter Kristalle zusammen. Es hat sich wohl zuerst das Bündel paralleler 

 Fasern gebildet, worauf die rundum kompakte Mantelbildung erfolgte. 



Max Bauer. 



E. Poenjak, E. T. Allen und H. E. Merwin: Die Sulfide 

 des Kupfers. (Zeitschr. f. anorg. Chem. 1916. 94. p. 95—138.) 



Die vorliegende Arbeit schließt sich als chemisch-mineralogische 

 Untersuchung einer geologischen Erforschung der amerikanischen Kupfer- 

 erzlagerstätten an. 



Reines Üuprosulfid wurde durch Erhitzen im Vakuum aus dem Kupfer- 

 sulfid mit Schwefelüberschuß, das durch Zusammenschmelzen von Kupfer 

 und Schwefel entsteht, erhalten. Schmelzpunkt des Cu 2 S 1130 + 1°; 

 spez. Gew. d 2 ^° = 5,785, ident mit dem des reinen natürlichen Minerals. 



Die durch Zusammenschmelzen von Kupfer und Schwefel erhaltenen 

 Kupfersulfide wurden als Mischkristalle von Cu, S und Cu S er- 

 kannt. Sie sind mikroskopisch homogen, die Farbe wird dunkler mit zu- 

 nehmendem Schwefelgehalt, die Dichte nimmt stetig ab, und zwar ver- 

 ändert sich das spezifische Volum linear in bezug auf das Gewichtsverhältnis 

 Cu 2 S:CuS, wie es für Mischkristalle üblich ist. (Dichte des Cuprisulfids 

 d 2 JJ = 4,684). In einer Schwefel wasserstoffatmosphäre ist der Schmelz- 

 punkt der Mischkristalle 1096°, in Schwefeldampfatmosphäre 1057°, ent- 

 sprechend der Zunahme des CuS mit steigendem Schwefeldampfdruck. 



Wird Cuprosulfid in Schwefelwasserstoffatmosphäre erhitzt, so stellt 

 sich für jede Temperatur ein Gleichgewicht ein. Der Schwefelgehalt 

 wächst mit abnehmender Temperatur, bis bei 358 + 5° das Produkt Cupri- 

 sulfid wird. Die dargestellten Mischkristalle enthielten maximal 82,7 % Cu 2 S 

 und 17.3% CuS. 



Auch durch Erhitzen zusammengepreßter Pulver von Cu 2 S und CuS 

 auf etwa 100° entstehen die Mischkristalle. 



Neue Analysen natürlicher Kupfer glänze ergaben eher einen 

 kleinen Kupferüberschuß als einen Überschuß an Schwefel über Cu 2 S. Nur 



